DE L’ARGENT. 
87 
/ millimètre près, au même niveau que le baromètre, a baissé de 4 ram ,5 en 
trois heures de temps. J’ai laissé agir la chaleur depuis 9 heures du matin 
jusqu’à k heures de l’après-diner. Au bout de ce temps, la partie du tube 
chauffée s’était déformée sous la pression atmosphérique. Ayant abaissé la 
température jusqu’au rouge vif, on a fait fonctionner la pompe de manière à 
extraire aussi parfaitement que possible tout le gaz contenu dans le tube de 
porcelaine. Le volume du gaz ainsi récolté mesurait 31 cm3 ,5. Il était saturé 
d’humidité et se composait d’azote, d’oxygène et d’anhydride carbonique. 
Ainsi point de doute : à partir de la température rouge clair, le tube de 
porcelaine de fabrication ordinaire, vide d’air, laisse passer lentement et 
indéfiniment les gaz de l’enceinte au sein de laquelle il est chauffé, en se 
déformant. Henri Sainte-Claire-Deville, en se servant de tube de même 
fabrication, a observé les mêmes faits. En effet, ayant essayé d’extraire du 
platine iridié les gaz dont lui et moi avions reconnu la présence dans cet 
alliage, il a constaté qu’au rouge vif le tube laisse passer lentement et indé¬ 
finiment les produits de la combustion l . J’ai la conviction intime, pour ne 
pas dire la certitude, que plusieurs observateurs, en opérant à haute tempé¬ 
rature, ont pris pour des gaz occlus ou reclus, les produits de la combustion 
soit du charbon, soit du gaz de l’éclairage, filtrés lentement au travers des 
tubes, ballons et cornues de porcelaine vernie intérieurement, extraits et 
récoltés par la pompe de Sprengel. 
Ainsi que je l’ai dit ailleurs, j’ai assisté à l’exécution d’une partie du 
travail de mon illustre maître Dumas, et j’ai prévu et prédit alors le passage 
par filtration lente des gaz au travers de la porcelaine ordinaire surchauffée; 
mais je ne veux pas m’étendre davantage sur ce sujet, et le motif de mon 
silence se conçoit aisément. 
De la confection de tubes de porcelaine imperméables aux gaz à haute 
température. — Désirant me procurer des tubes de porcelaine imperméables 
aux gaz à très haute température, j’ai pris le parti de rechercher par 
1 Voir les Types en platine, en iridium et en platine iridié à différents titres, par MM. Broch, 
Sainte-Claire-Deville et Stas, rapporteur. (Procès-verbaux du Comité international des 
poids ET mesures, séances de 1878, p. 76. Paris, 1879.) 
